SOBRE EL ORO, ETC. 99 
de modo cjue no lo indicaban en ellas ni aun los ensayos doci- 
másticos mas delicados. A !a temperatura roja el azufre se in- 
flama y arde por algún tiempo; luego la materia conserva por 
cierto espacio el color rojo de cereza, y entonces es necesario 
menear rápidamente el mineral á fin de renovar su superficie. 
Poco á poco se oscurece y se conoce que la operación ha termi- 
nado cuando no se percibe ningún olor de ácido sulfuroso, y 
que la materia aparece como apagada á pesar del calor mas in- 
tenso. Cuando se ha dirigido bien la operación, no se forma 
sulfato de fierro en cantidad considerable, y toda la pirita 
(bisulfuro) se llega á convertir en óxido rojo. Esto resulta de las 
experiencias siguientes, hechas con el fin de descubrir las alte- 
raciones de la pirita Fe S'* al fuego. 
i* Pirita de Marmalo; color amarillo de bronce, compacta. 
Se ven en ella algunos cristales cúbicos, sin ganga. 
Calentando 10,000 granos produjeron ; 
« 
• óxido rojo de fierro . . . 6,550 
pérdida en peso. .... 3,450 
N® 2* Pirita de Marmato compacta de un color amarillo 
subido sin ganga. 
calentando 1 6000 • 
óxido obtenido. . . . 10600 
pérdida de peso. . . . 05400 
N» 3» Pirita de Veragua en el istmo de Panamá, muy brillante; 
fractura concoidea. Se beneficia como mina de oro. 
se calentaron. ....... 10000 
resultaron eo óxido 6670 
perdida al fuego 3330 33,3 por ciento. 
N® 4'* Pirita de Marmato en cristales pequeños de forma cú- 
bica ; perdió 33,7 por ciento. 
Asi la pérdida de las diferentes piritas por la acción del fuego, 
difiere poco de la que el cálculo indica en la conversión de 100 
de Fe S* en 100 de Fe, excepto cuando la pirita contiene otras 
materias refractarías, como sucede con algunas de las piritas 
de Marmato, que están mezcladas con blenda, que exige para 
alterarse una temperatura mucho mas elevada que el sulfuro 
de fierro, según lo manifestó una porción del mineral calcinado 
